F. Rinne und H. E. Boeke, El Inca, ein neues Meteoreisen. 239 



so entstehen einheitliche /-Eisen-Mischkristalle von der Zu- 

 sammensetzung der Schmelze. Sie wandeln sich zwischen 

 850° und 780° in ^-Eisen und bei 780° in «-Eisen unter 

 Aussonderung von /^-Sulfid-Mischkristallen (mit 2°/ 0 Fe) um. 

 Letztere erfahren bei 130° einen Umschlag in a-Sulfidkristalle. 



2. Stößt der darstellende Punkt auf den unteren Ab- 

 schnitt von AB, was bei Schmelzen zwischen 96°/ 0 Fe 

 4°/ 0 FeS und 9.2 °/ 0 Fe 8°/ 0 FeS sich ereignet, so scheiden 

 sich aus der Schmelze (nach Bildung und Wiederaufzehrung 

 eisenreicherer Mischungen) bei 1400° /-Eisen-Mischkristalle der 

 Zusammensetzung F (d. h. mit 4°/ 0 FeS) aus; der Schmelzrest 

 hat die Konzentration B erhalten. Diese B-Flüssigkeit wird 

 nun aber bei weiterer Wärmeentziehung unter fortgesetzter 

 Absonderung von F-Kristallen allmählich in eine solche von 

 der Konzentration C umgewandelt, denn Flüssigkeiten der 

 Mischungen zwischen B und C sind im System FeS— Fe 

 bei 1400° nicht möglich. Die B-Flüssigkeit verschwindet all- 

 mählich zugunsten der C-Schmelze. 



Diese Flüssigkeitsaufteilung ist ein besonders wichtiger 

 Umstand bei dem in Rede stehenden Schmelzfluß-Diagramm. 

 Bemerkenswert ist dabei, daß die Schmelzen B und C trotz 

 ihres verschiedenen spezifischen Gewichts sich wegen großer 

 Viskosität nicht in Schichten übereinander trennen, vielmehr 

 eine Emulsion bilden. 



Verfolgen wir die Kristallisation bei nunmehr unter 1400° 

 sinkender Temperatur weiter, so ist eine Fortsetzung der Aus- 

 scheidung von /-Eisen-Mischkristallen zu verzeichnen zunächst 

 bis 970° erreicht sind, bei welcher Temperatur es dann auch 

 zur Bildung von /?-Sulfid-Mischkristallen (mit 2°/ 0 Fe) im 

 eutektischen Gemisch mit y- Eisen -Mischkristallen kommt. 

 Nunmehr verfestigt sich die Schmelze unter Temperatur- 

 konstanz. Beim weiteren Abkühlen des entstandenen Ge- 

 menges wandeln sich wie im ersten Fall die /-Eisen- 



